— 4065 — 

 del Cwolj e dell' Agi. Del pari varia pochissimo il peso 

 specifico, e in ogni caso supera quello dei due joduri com- 

 ponenli. Coi pesi specifici del Cu^l^ e dell' A^^I si può calco- 

 lare per i singoli corpi Cu^\,i.Ag\ , Cu^\^.2Ag\ , ec. la con- 



trazione — , dove a è il volume che competerebbe al 

 a 



corpo se non avvenisse alcuna diminuzione di volume, e 



è il volume effettivo del corpo. Questa contrazione, per i 



corpi da noi considerati, va diminuendo al crescere del 



percento di A^I. Infatti si trova 



a-b 



a 



Cu^l^.Agl 0,0076 



Cit^\^.2Ag\ 0,0068 



Cu^l^.BAgl 0,0060 



Cu^l^.4Agl 0,0046 



Cu^ì^.\2Agl 0,003i 



Seguendo la dottrina di molti chimici, pare dunque 

 che l'unione fra l'joduro di rame e quello d'argento sia più 

 intima nel Cii^l^.Agl, che in ciascuno degli altri corpi. 



La struttura è essenzialmente cristalHna nel Cu^\^ e 

 nelYAgl. Invece nei corpi che risultano dall'unione di que- 

 sti due joduri, la struttura comincia ad essere cristallina 

 solo quando la proporzione di Agì è maggiore del 65 p. %. 



Alcuni di questi corpi presentano eguale densità a tre 

 differenti temperature : altri solamente a due. 



Se consideriamo i corpi a temperature inferiori a quelle 

 in cui comincia il cangiamento di struttura, troviamo che 

 la loro dilatazione termica va diminuendo al crescere del 

 percento di A^I. Questa dilatazione si conserva però sem- 

 pre maggiore di quella che competerebbe ai corpi stessi, se 

 fossero una semplice mistura di Cw^L e di A^I. 



Infatti, lenendo conto della variazione di volume che 



